een oplossing van waterstof en aluminium. Dit laagje is dus metallisch 
en zal zich in kontakt met kwik op den duur kunnen amalgameeren, 
waardoor de weerstand verdwijnt. Het resultaat, waartoe wij komen 
is dus dit, dat de anodisch gemeten spanning bij aluminium zoo buiten- 
gewoon groot is, véél grooter dan de afscheidingsspanning van 0 2 
hier zijn kan, omdat de opgeloste zuurstof niet alleen de instelling 
van het innerlijk evenwicht vertraagt, maar omdat zich buitendien 
een laagje van grooten electrischen weerstand vormt. 
Uit deze oplossing van zuurstof in aluminium zal zich bij grootere 
stroomdichtheden A1 5 0 3 kunnen afscheiden, doch dan is de electrode 
niet meer spiegelend, en kan dan ook door kathodische polarisatie 
niet meer spiegelend worden gemaakt. Dit laagje van A1 2 0 3 kan 
eveneens een grooten weerstand bezitten, doch het primaire van het 
verschijnsel is dan toch de vorming van een oplossing van zuurstof 
in aluminium, welke een grooten weerstand bezit. 
Gaan wij thans over tot de beschrijving van de proeven met 
geamalgameerd aluminium, dan willen wij beginnen met te vermel- 
den, dat, toen bij het zooeven beschreven experiment de aluminium 
electrode, nadat amalgamatie was ingetreden, uit het kwik werd omhoog 
getrokken, en de onderste opening van de hulpelectrode tegen het uiteinde 
van den aluminiumdraad werd geplaatst, dit deel van het aluminium een 
groote verandering had ondergaan en negatief electrisch t.o.v. de hulp- 
electrode was geworden. Het spanningsverschil bedroeg — 0,9 Volt en 
nam nog langzaam toe. Het aluminium was dus daar ter plaatse, waar 
het met kwik in kontakt was geweest, veel onedeler geworden en 
zichtbaar eenigszins. geamalgameerd. Dat geamalgameerd aluminium 
onedeler is dan het niet- geamalgameerde metaal was bekend, doch 
het juiste bedrag van dit spanningsverschil werd in de literatuur 
niet aangetroffen. Om nu dit spanningsverschil te weten te komen, 
werd een aluminiumelectrode geamalgameerd door dompeling in een 
oplossing van HgCl 2 , waarna deze electrode vergeleken werd met 
de hulpelectrode. Wij vonden, dat het zoo verkregen geamalgameerde 
Al. nog onedeler was, dan het zooeven genoemde, want de spanning 
van deze electrode t.o.v. de hulpelectrode bedroeg nu — 1,27 Volt. 
Dat het amalgameeren bij aluminium een zéér bijzondere uit- 
werking heeft, volgt buitendien nog hieruit, dat geamalgameerd 
aluminium een véél grooter chemisch reactievermogen bezit, dan het 
gewone aluminium. Geamalgameerd aluminium geeft in water ge- 
dompeld een sterke waterstofontwikkeling en aan de lucht oxydeert 
het zóó snel, dat het metaal zich direct met een oxydlaag bedekt, 
